DETERMINAZIONI DINAMICHE 
1039 
DENOMINAZIONE DELLA ROCCIA 
PROVENIENZA 
<D 
C 
O 
O N 
« ® 
E o 
O 
o 
o 
<D 
CL 
Coefficiente elastico 
di restituzione 
normalmente ad 
3 O 
z « 
"<u 
O 
u> 
o 
0. 
la 
, ab 
lb 
• Granito roseo. 
Baveno. 
118 
2,58 
0,905 
0,883 
0,889 
Breccia fossilifera. 
Spezia. 
753 
2,8 
0,914 
0,914 
0,903 
Granito. 
Sardegna . 
553 
2,84 
0,916 
0,918 
0,916 
Serpentina dura, nefritica gatteg. 
Savona. 
156 
2,7 
0,918 
0,923 
0,929 
Labradorite. 
Kiew, Russia . • . 
8 
2,91 
0,919 
0,918 
0,932 
Sienite. 
Novara. 
— 
— 
0,919 
— 
— 
Serpentina nera vetrosa. . . . 
Prato . 
163 
2,7 
0,921 
0,943 
0,945 
Diorite orbicolare. 
Corsica. 
146 
.2,80 
0,921 
0,926 
0,905 
Porfido rosso. 
Roma antica.... 
565 
2,7 
0,922 
0,934 
0,934 
Lapislazzuli. 
Cuba, Antille . . . 
2 
2,68 
0,940 
0,921 
0,931 
Porfido rosso. 
Roma antica.... 
68 
2.82 
0,956 
0,956 
0,956 
Porfido verde. 
Fiesole (scavi) . . . 
89 
2,87 
0,957 
0,958 
0,957 
Diaspro venato . 
Sicilia. 
542 
2,81 
0,966 
0,967 
0,966 
Quarzo-Agata. 
Volterra. 
527 
2,61 
0,966 
0,957 
0,958 
Ametista. 
Provenienza ignota . 
9 
2,70 
0,967 
0,947 
0,954 
Acciaio temprato . . . . . . 
Inghilterra .... 
— 
7,8 
0,957 
— 
— 
Acciaio temprato. 
Germania. 
— 
7,8 
0,956 
— 
— 
Vetro. 
? 
— 
2,5 
0,893 
— 
— 
Ferro dolce. 
Germania. 
— 
7,8 
0,818 
— 
— 
Acciaio non temprato. 
. Ghisa poco spugnosa naturale, o 
Inghilterra .... 
— 
7,8 
0,763 
— 
— 
martellata, o limata .... 
Italia (Ciapetti). . . 
7,2 
tra 0,76 
e 0,67 
Acciaio non temprato .... 
Germania. 
— 
7,8 
0,663 
— 
— 
In questa tabella hanno offerto esempio d’isotropia i cam¬ 
pioni di diaspro, di porfido, di granito sardo, di tracliite, di 
